88 



rcn. Das spec. Gewicht der erwähnten Säure steigt von 6,236 

 bis zu 6,416 durch ein einstündiges, und bis zu 6,725 durch ein 

 starkes dreistündiges Kohlenfeuer. Andere Mengen der Säure, 

 welche ebenfalls aus dem Chloride bereitet worden waren, und 

 dann der Wirkung eines bald schwächern, bald stärkeren Koh- 

 lenfeuers ausgesetzt worden waren, zeigten die Dichtigkeiten von 

 6,370; 6,088; und 6,318. Eine Pelopsäure, welche nicht aus 

 dem Chloride, sondern aus der schwefelsauren Verbindung erhal- 

 ten und einem dreistündigen Kohlenfeuer unterworfen worden 

 war, hatte das spec. Gewicht von 6,4825. 



Die Dichtigkeit der amorphen Säure ist also nach den ver- 

 schiedenen Versuchen durch die verschiedenen Temperaturen eine 

 sehr verschiedene. Man kannte früher nicht ähnliche Thatsachen, 

 doch wissen wir jetzt durch die Versuche über die Dichtigkeit 

 der Titansäure, und durch die des Grafen Schafgotsch über 

 die verschiedenen Dichtigkeiten der Kieselsäure, dafs das spec. 

 Gewicht derselben im amorphen Zustand verschieden ist, und 

 nach dem heftigen Glühen bedeutender wird. 



Von den beiden krystallinischen Zuständen der Pelopsäure 

 entsteht die eine wie bei der Niobsäure, wenn das Chlorid sich 

 allmälig durch die Feuchtigkeit der Luft zersetzt. Die Dichtig- 

 keit dieser Säure ist aber auch verschieden, oder was wahrschein- 

 licher ist, die untersuchten Säuren waren Mengungen von ver- 

 schiedenen Modifikationen. Die Dichtigkeit dieser krystallisirten 

 Säure ist oft der der amorphen Säure fast gleich (6,239), bis- 

 weilen aber auch, wie die aus dem Acichlorid des Pelops erhal- 

 tene krystallinische Säure von einer auffallend geringen Dichtig- 

 keit (5,495.) 



Die Pelopsäure erhält ein bestimmtes spec. Gewicht, wenn 

 sie in den zweiten krystallinischen Zustand übergeht, der dadurch 

 hervorgebracht wird, dafs irgend eine Modifikation der Säure 

 dem heftigsten Feuer des Porcellanofens ausgesetzt wird. Zwei 

 Quantitäten der Säure, aus dem Chloride bereitet, darauf in 

 einem Kohlenfeuer geglüht, wodurch die Dichtigkeit sehr ver- 

 mehrt wurde, zeigten, nachdem sie der Hitze des Porzellanofens 

 unterworfen worden waren, die Dichtigkeiten 5,793 und 5,7887; 

 sie hatten also fast dasselbe spec. Gewicht; beide waren von sehr 

 deutlich krystallinischer Structur. Auch die aus der schwefel- 



